1004 



als die natürlichen Minerale, dagegen werden die geschmol- 

 zenen Si0 2 reicheren Zeolithe l ) langsamer zerlegt; vielleicht 

 hat geschmolzener Analcim eine dem Andesin 2 ) ähnliche Con- 

 stitution angenommen. Die reinen Thonerde-Alkaligläser zei- 

 gen noch die gemeinsame Eigenschaft verhältnissmässig rasch 

 sich zu hydratisiren, ohne gleichzeitig eine andere stoffliche 

 Aenderung zu erleiden, und es erfolgt diese Hydratation durch 

 Behandlung mit alkalisch reagirenden Lösungen (C0 2 - und 

 Si0 2 saure Alkalien), wobei die Na-Salze die H 2 -Aufnahme 

 in viel kürzerer Zeit zu bewerkstelligen scheinen, als die K- 

 Salze. So sind geschmolzener Analcim (No. 15) und Leucit 

 (No. 31 a) hydratisirt worden und im Folgenden ist geschmol- 

 zener Albit von Viesen 3 ) No. 50 durch 8tägige Behandlung 

 bei 100° mit einer Lösung von 14 Theilen Na 2 2 Si0 2 in 

 50 H 2 zeolithisirt zum Silicat No. 50a. Während der Ein- 

 wirküng der Lösung muss das Pulver möglichst oft aufgerührt 

 werden, um ein Zusammenbacken zu verhindern, auch ist län- 

 gere Einwirkung zu vermeiden, weil sich dann secundäre Vor- 

 gänge stark geltend machen. Durch 3 monatliche Behandlung 

 von No. 50a mit KCl -Lösung bei 100° wurde das Silicat 

 No. 50b erhalten; beide Silicate stehen vielleicht dem K- und 

 Na - Desmin sehr nahe , doch sei hervorgehoben , dass nach 

 Versuchen, die eben im Gang sind, unter denselben Umstän- 

 den auch H 2 reichere Producte erhalten werden. 



H 2 



Si0 2 



A1 2 3 



K 2 



Na 2 



No. 50. 



0,56 

 67,19 

 20,78 



0,55 

 10,92- 



No. 50a. 

 17,65 

 55,25 

 16,90 



10,16 



No. 50b. 

 10,93 

 56,03 

 17,33 

 15,71 



100 



99,95 100 



Unterschiede in beiden Versuchen rühren wohl davon her, dass es 

 nicht möglich ist, den gepulverten Silicaten den gleichen Grad von 

 Feinheit zu geben. 



J ) Dagegen wird geschmolzener Natrolith noch immer rasch zerlegt. 

 Wahrscheinlich steht das verschiedene Verhalten von geschmolzenen 

 und natürlichen Zeolithen gegen HCl iu engem Zusammenhang mit 

 Aenderungen des Molecularvolums ; leider konnten die speeifischen Ge- 

 wichte nicht bestimmt werden, weil die geschmolzenen Minerale voll 

 kleinster Luftblasen waren. 



2 ) Andesin (Ai 2 : Si = 1 : 4) konnte nicht beschafft werden ; wahr- 

 scheinlich wird er durch Na 2 C0 3 - Lösung bei 200° in Analcim, durch 

 K 2 00 3 -Lösung in das Silicat No. 28 (Phillipsit) umgewandelt werden. 



3 ) Enthält sehr geringe Mengen Glimmer beigemengt. 



